Ueber einige Bestandtheile des Meteoreisens von Magura, Arva, Ungarn. qj 



Bemerkenswert!] ist immerhin, dass die kohlenstoffreicher) Eisen so viel besser 

 krvstallisiren als das reine Eisen; doch hat dieses Verhalten manche Analoga. Ob aber 

 hier das Eisen der allein formgebende Bestandteil ist, oder ob die Eisencarburete 

 unabhängig von ihrem Eisengehalt eine eigene Krystallform besitzen, lässt sich natür- 

 lich nicht übersehen; jedenfalls haben sie, wie ihre Löslichkeit in Kupferchlorid-Chlor- 

 ammonium beweist, metallische Eigenschaften beibehalten, und daher möchte ich es 

 einstweilen nicht für unwahrscheinlich halten, dass den von mir untersuchten Krystallen 

 das reguläre System, wie dem Eisen, ') zukommt. Die ungewöhnliche Sprödigkeit des 

 Cohenits dürfte dem hohen Kohlcnstoffgehalt zuzuschreiben sein, wie auch Forch- 

 hammer den Chalypit als sehr spröde schildert und das Spiegeleisen eine bedeutend 

 grössere Sprödigkeit besitzt als z. B. das Gusseisen. 



Interessant wäre es, zu erfahren, welches der aus Magura mit 6 — 7% P analysirte 

 Schreibersit ist, den Patera als biegsam, stark magnetisch und in kleinen Blättchen und 

 Körnern auftretend beschreibt. Es liegt nahe, zu vermuthen, dass es die kleinen Krystalle 

 sind, welche in der zweiten zu Anfang erwähnten Varietät des Arva- Eisens auftreten, 

 und dass die krvstallreichen Theile des letzteren Patera und Bergemann überhaupt 

 nicht zur Untersuchung vorgelegen haben. Wahrscheinlich sind die in den anderen Glie- 

 dern der Arva- Gruppe eingewachsenen Krystalle, welche den beschriebenen durchaus 

 ähnlich sind, gleichfalls Cohen it. Sollten meine Bemühungen, mir das nöthige Material 

 zu verschaffen, von Erfolg begleitet sein, so beabsichtige ich baldmöglichst die Unter- 

 suchungen fortzusetzen, um diese mir sehr interessant erscheinenden Fragen beantworten 

 zu können. 



IL Die dünnen Lamellen. 



Die dünnen, silberweissen, ausserordentlich zähen Lamellen begleiten stets die 

 soeben beschriebenen Krystalle und haften ihnen zum Theil fest an, sich sogar in die- 

 selben dort eindrängend, wo durch unregelmässige Ausbildung der Flächen Vertiefungen 

 entstanden sind. Sie sind stark magnetisch, von rein weisser Farbe und etwa so dick 

 wie feines Postpapier. Von Salzsäure werden sie schwierig gelöst und unterliegen nur 

 wenig dem oxydirenden Einflüsse der Atmosphärilien. Die quantitative Analyse ergab 

 die unter I stehenden Zahlen (angewandte Substanz = o-i 1240 Gr.), während unter II 

 die Zusammensetzung nach Abzug der Kohle und auf 100 berechnet, beigefügt ist: 



I II 



Fe 71-04 71 •So 



Ni 26-64 26-82 



Co 1-67 i-68 



C o-3o — 



99*65 ioo-oo 



Die Lamellen entsprechen demnach annähernd der Formel Fe- (Ni, Co). 2 , welche 

 29-55% Ni verlangen würde. Dem äusseren Ansehen nach sind sie identisch mit dem 

 Taenit Reichenbach, der in den oktaedrischen Eisen den Kamacit stets in Form 

 dünner, glänzender Bleche umgibt; doch fanden Reichenbach jun. und Meunier 

 eine der Formel Fe fi (Ni,Co) entsprechende Zusammensetzung. 



i) Rammelsbcrg nimmt, im Gegensatz zu Anderen, für Spiegeleisen das quadratische System in 

 Anspruch; doch stützt er sich dabei nur auf die einmalige Beobachtung reetangulärer Blättchen, die sich 

 indess auch als verzerrte reguläre Krystalle deuten Hessen (Rammeisberg, Krystallographische und 

 physikalische Chemie, 1881, I, pag. 193). 



